6o 



i mycket fint pulver med kolsyradt natron, li var- 

 med det flera gånger afröktes till torrhet. I na- 

 tronsaltet fanns ett spår af arseniksyra, som af 

 1.3 g. mineral var för obetydligt att bestämmas, 

 och litet chlornatrium men ingen phosphorsyra. 

 Af det med natronet behandlade pulvret erhölls, 

 genom smältning med surt svafvelsyradt kali, i.32 5 

 gr. svafvelsyradt blyoxid. I ett annat försök er- 

 hölls, af 1.002 gr., i.o36 gr. svafvelsyradblyoxid. 

 1.03-7 lindrigt upphettadt pulver af minera- 

 let löstes i ljum och mycket utspädd salpetersy- 

 ra, hvilket gick ganska lätt, och med lemning 

 o. 00-^5 gr. jernoxidhydrat, synbarligen mekaniskt 

 inblandadt. Ur lösningen fälldes af salpetersy- 

 rad silfveroxid o.io65 gr. chlorsilfver, innehål- 

 lande 0.0263 chlor och svarande emot o.io3i 

 neutralt chlorbly. Silfveröfverskottet utfälldes 

 med litet saltsyra, vätskan afröktes, blandades 

 till slut med svafvelsyra, så att salpetersyra och 

 saltsyra utjagades, h varefter svafvelsyradt kali 

 tillsattes och massan smältes i en platinadegel. 

 Efter den smälta massans upplösning i vatten 

 återstod svafvelsyrad blyoxid , som, utt vättad med 

 kokande vatten och glödgad, vägde i.O'71 gr. 

 svarande emot o. -7 8 -78 gr. bly oxid. Ur den i 

 vatten lösta saltmassan fällde caustik ammoniak 

 ett icke anraärkningsvärdt spår af jernoxid och 

 lerjord, båda i form af basiska salter förenade 

 med vanadinsyra. Dessa försök utvisa, då vana- 

 dinsyran bestämmes efter förlusten, att mineralet 

 innehållit på den undersökta qvantiteten 

 Chlorbly chlor o. 0263} ^ 



11 /;.Q > o.iooi 



bly o.o-yoöj 

 Blyoxid o.-yS-yS — 0.082-7 = 0.-7051 

 Vanadinsyra — — 0.221 3 

 Gångart — — — 0.0075 



1.0370. 



i 



